über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 449 



bei 19° C ö =■ 216,5 (l - ^) ; Masse = 0,4925 gr. ') 



Diese Versuche wurden mir durch das freundliche Entgegen- 

 kommen des Herrn H. Eloui erleichtert, der mir in dankenswerter 

 Weise gestattete, seine für ähnliche Messungen im gleichen Labora- 

 torium bestimmte Versuchseinrichtung zu benutzen. 



Alle Versuche wurden gleichmässig mit einem äusseren Feld von 

 12 055 Gauss vorgenommen, dessen Stärke wieder mit der absoluten 

 Wage nach Cot ton von mir ermittelt worden ist. Das in der Sub- 

 stanz wirksame Feld musste dann aus der gemessenen Intensität der 

 Magnetisierung und dem bekannten Entmagnetisierungsfaktor Nl be- 

 rechnet werden. Es war dann ein leichtes, die kleine Extrapolation 

 des so erhaltenen 6 auf das Feld 10 000 Gauss vorzunehmen, da ja 

 der Verlauf von 6'^ =f(H) schon aus den Versuchen an der Dreh- 

 wage bekannt war. 



Tabelle V gibt die aus diesen Versuchen bestimmten ö wieder, 

 und zwar reduziert auf das Feld 10 000 Gauss und 19° C. 



Legierung 

 7o Ni 



100 



90 



80 



70 



60 



50 



40 



30 



20 



10 



100 Co 105,70 153,60 



für ^=10 000 Gauss; t = 19° C. 



Die Irreversihilität des Kobalt. 



Es muss hier eine merkwürdige Eigenschaft des Kobalt erwähnt 

 werden, die z. T. auch schon früher beobachtet worden ist. 



Untersucht man nämlich ein bisher noch nie magnetisiertes Stück 

 bei höheren Temperaturen, und zwar von der gewöhnlichen Temperatur 



') Es ergab sich in dieser Weise für das Ni bei gew. Temp. o = 55,:24, während 

 Prof. Weiss in derselben Versuchsreihe mit dem Kohlswa-Eisen für reines Ni ff = 

 54,49 findet. Diese Tatsache ist eine erste Andeutung dafür, dass mein Ni nicht 

 mit jenem identisch ist. (Weiteres hierüber vergl. weiter unten). 



